## KAJIAN PEMANFAATAN CONBLOCK BERBAHAN DASAR SISA LIMBAH KARET
Henggar Risa Destania *, Achmad Syarifudin ** *Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indo Global Mandiri Palembang
**Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Bina Darma Palembang
email : henggarrisa@uigm.ac.id

## ABSTRAK
Pada  satu  sisi  pertumbuhan  industri  diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain perumbuhan industri dapat menimbulkan masalah yang dapat menyebabkan kerusakan  lingkungan.  Sebagian  besar  limbah  karet  tersebut  belum  dimanfaatkan  dan  diperlukan penanganan, agar tidak menimbulkan masalah apabila dibuang begitu saja sehingga mencemari lingkungan yang ada disekitarnya. pemanfaatan limbah antara lain abu terbang ( Fly Ash ) dan limbah sisa karbit dapat dibuat  sebagai  campuran  ( admixture )  beton  struktur  maupun  non-struktur.  Pemanfaatan  limbah  karet sebagai  bahan  pembuatan conblock dengan  tambahan  cacah  plastik.  Pemanfaatkan  limbah  karet  dan tambahan cacah plastik didasarkan pada karateristik limbah bisa dibuat conblock oleh masyarakat dengan campuran 5 % limbah karet sebagai substitusi pasir dan 1%, 2,5%, serta 5% cacah plastik sebagai bahan tambah terhadap berat semen. Komposisi campuran terbaik berdasarkan uji kuat tekan benda uji conblock adalah komposisi campuran Limbah Karet (LK) 5% dan Cacah Plastik (CP) 1% dengan nilai kuat tekan maksimal sebesar 108,4 kg/cm 2 . Pemanfaatan limbah karet ini sangat bermanfaat bagi masyarakat daerah Muara Enim yang merupakan produsen perkebunan karet sebagai bahan dasar pembuatan conblock yang bisa dimanfaatkan sebagai penutup permukaan tanah untuk jalan raya maupun lahan parkir serta tambahan nilai estetika yang ramah lingkungan.
Kata Kunci : limbah karet, cacah plastik, conblock

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Seiring perkembanganan zaman, Bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat  pesat  dalam  bidang  ekonomi.  Dalam  perkembangannya  berbagai  bentuk  bidang  usaha telah  tercipta  untuk  mendukung  segala  proses  perkembangan  itu,  tidak  terkecuali  pada  bidang industri. Menurut Chae, Y (2018), dunia industri memberikan peranan dan manfaat yang penting bagi Negara, sebagai salah satu faktor pendukung perolehan devisa. Industri yang berkembang di Indonesia  bermacam-macam,  salah  satunya  adalah  industri  pengolahan  karet,  yang  bahan awalnya berupa lateks dari pohon karet.
Menurut  Lina  Fatayati  Syarifa  (2016),  bahwa  Indonesia  adalah  salah  satu  dari  6  negara yang  menjadi  produsen  utama  karet  selain  Malaysia,  India,  Vietnam  dan  China.  Indonesia memiliki  hampir  3,5  juta  Ha  dengan  produksi  sebesar  3,3  juta  ton  yang  didominasi  oleh perkebunan  rakyat  yang  merupakan  petani  karet tradisional  yang  membangun  kebunnya  tanpa adanya bantuan dari pemerintah (swadaya).
Sumatra Selatan merupakan penghasil karet terbesar di Indonesia yaitu sekitar 982 ribu ton atau  27%  dari  total  produksi  karet  (Dinas  Perkebunan  Sumsel,  2004).  Berdasarkan  Dinas Perkebunan Prov. Sumsel (2005),  fakta inilah yang  menyebabkan produksi karet di Sumatera Selatan  menjadi  melimpah  dan  Kabupaten  Muara  Enim  merupakan  daerah  yang  akan  mulai membuat bahan baku material yaitu conblock dengan menggunakan hasil limbah karet tersebut. Namun  pada  pengolahan  lateks  menjadi  produk  karet  umumnya  menghasilkan  limbah  yang berbau tidak sedap. Hal tersebut dikarenakan adanya protein gula dan tepung yang terdapat pada getah  karet  yang  kemudian  mengalami  pembusukan  dan  menebarkan  bau  yang  tidak  sedap
(Rosyid,  1996).  Pada  satu  sisi  pertumbuhan  industri  diharapkan  dapat  meningkatkan perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat,  namun  disisi  lain  perumbuhan  industri  dapat menimbulkan  masalah  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan.  Salah  satunya  adalah limbah industri karet yang banyak terdapat di Indonesia, khususnya di Kota Palembang (Badan Pusat Statistik, 2013).
Sebagian besar limbah karet tersebut belum dimanfaatkan dan diperlukan penanganan, agar tidak menimbulkan masalah apabila dibuang begitu saja sehingga mencemari lingkungan yang ada  disekitarnya.  Penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  penelitian pemanfaatan limbah antara lain abu terbang ( Fly Ash ) dan limbah sisa karbit dapat dibuat sebagai campuran ( admixture ) beton struktur maupun non-struktur (Pusat Litbang Permukiman, 2010).

## 1.2. Latar Belakang
Penelitian  ini  bertujuan  sebagai  kajian  tentang  pemanfaatan  limbah  karet  sebagai  bahan pembuatan conblock dengan  tambahan  cacah  plastik  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat petani karet di daerah Muara Enim. Penelitian dengan memanfaatkan limbah karet dan tambahan cacah  plastik  didasarkan  pada  karateristik  limbah  yang  ada  serta  belum  pernah  dilakukan penelitian serupa terutama kondisi di 5 % limbah karet sebagai substitusi pasir dan 1%, 2,5%, serta 5% cacah plastik sebagai bahan tambah terhadap berat semen .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. KUAT TEKAN
Kuat tekan adalah suatu parameter yang menunjukkan besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji hancur oleh gaya tekan tertentu. Nilai kuat tekan beton ini didapatkan melalui  cara  pengujian  standar  dengan  menggunakan Compressive  Strength  Machine. Rumus untuk mendapatkan hasil kuat tekan paving block adalah :
A P =  (Pers. 1)
Dimana:
 = Kuat tekan benda uji, 2 / cm kg
P   = Kemampuan benda uji untuk menahan gaya tekan, kg
A  = Luas penampang benda uji, 2 cm
Nilai kuat tekan rata – rata diperoleh dari rumus sebagai berikut ini :
N N rata rata  = − 1   (Pers. 2)
Dimana:
 N 1  = Penjumlahan kuat tekan benda uji, 2 / cm kg
rata rata −  = Kuat tekan rata – rata, 2 / cm kg N = Jumlah benda uji A = Luas penampang benda uji, 2 cm

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Diagram Alir Penelitian
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

## 3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Jl. Karet Desa Air Lintang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dengan melibatkan pemerintah Kabupaten dan masyarakat sekitar

## Gambar 3.2. Lokasi Penelitian

## 3.3. Material Uji
Dalam penelitian ini  digunakan material semen, agregat halus, air, limbah karet sebagai pengganti pasir, dan cacah plastik sebagai bahan tambah terhadap berat semen.
1. Semen
Semen yang digunakan jenis PC I produksi PT. Baturaja dengan perbandingan 1:4. Semen ini dikemas dalam kantung kertas dengan berat 50 kg/zak.
Gambar 3.3 Semen yang digunakan pada penelitian
2. Agregat Halus
Agregat  halus  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  Sungai  Lematang, Sumatera Selatan
3. Air
Air yang digunakan berasal dari sumber air sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.
4. Limbah Karet
Bahan campuran yang digunakan yaitu limbah hasil pengolahan pabrik karet sebagai bahan campuran  pengganti  pasir  dengan  kadar  5%  dari  berat  pasir  dan  mempunyai  diameter maksimum 5,00 mm.

## Gambar 3.4 Limbah Karet
5. Cacah Plastik
Cacah Plastik yang digunakan mempunyai diameter maksimum 5,00 mm. Bahan campuran cacah  plastik  merupakan  limbah  dari  cangkir  air  mineral.  Bahan  campuran  digunakan sebagai bahan tambah terhadap berat semen dengan kadar 1%, 2,5%, dan 5%.
Gambar 3.5  Cacah Plastik
6. Pencetakan Conblock
Cetakan yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5cm x 10cm x 20cm. Setelah  adukan  campuran  telah  siap,  kemudian  dicetak  pada  cetakan  conblock  secara manual.
Gambar 3.5  Pencetakan Conblock

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini    dilakukan  dalam  dua  tahap  yaitu  penelitian  uji  kuat  tekan  dan  sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

## 4.1. Tahap Pertama
Pada tahap pertama yaitu hasil uji kuat tekan, dilakukan perbandingan hasil pengujian kuat tekan berdasarkan komposisi campuran Limbah Karet sebagai pengganti pasir dan cacah plastik
sebagai  bahan  tambah  berat  semen.  Perbandingan  kuat  tekan  ini  dilakukan  dengan  komposisi Limbah Karet (LK) 0% dan 5 % serta cacah plastik (CP) 1%, 2.5% dan 5%.

## Tabel 4.1 Perbandingan hasil uji kuat tekan tiap komposisi
Komposisi Campuran Kuat Tekan Rata-rata (Mpa) Kuat Tekan Rata-rata (Kg/Cm²) 7 Hari 14 Hari 21 Hari 28 Hari 7 Hari 14 Hari 21 Hari 28 Hari 0% LK + 0% CP 4,916 4,916 8,568 10,743 49,158 68,908 85,675 107,433 5% LK + 1% CP 5,314 7,234 8,658 10,840 53,142 72,342 86,575 108,4 5% LK + 2,5% CP 5,111 7,081 8,376 9,879 51,108 70,808 83,758 98,792 5% LK + 5% CP 4,984 6,471 7,898 8,644 49,840 64,708 78,975 86,442
Keterangan :
LK =Limbah Karet CP = Cacah Plastik Keterangan :
CN = Conblock Normal KTC = Kuat Tekan Conblock Poly = Regresi Polynomial LK = Limbah Karet CP = Cacah Plastik
Gambar 4.1.  Kurva Kuat Tekan VS Umur Conblock
Berdasarkan  gambar  4.1.  kuat  tekan  tertinggi  terjadi  pada  benda  uji  yang  komposisi Limbah Karet (LK) 5% dan Cacah Plastik (CP) 1% dengan kuat tekan maksimal 108,400 kg/cm² atau  sebesar  10,840  Mpa  jika  dibandingkan  dengan  (SNI-03-0691-1996)  sama-sama  memiliki mutu C. Sedangankan untuk benda uji conblock tanpa penambahan campuran Limbah Karet (LK) 0% dan Cacah Plastik (CP) 0% memiliki kuat tekan maksimal sebesar 107,433 kg/cm² atau setara dengan 10,743 Mpa. Bila dibandingkan dengan benda uji conblock dengan komposisi campuran Limbah Karet (LK) 5% dan cacah plastik (CP) 2,5% mengalami penurunan kuat tekan maksimal menjadi  98,792  kg/cm²  atau  setara  dengan  9,872  Mpa, jika  dipersentasekan  benda  uji tersebut mengalami penuruna sebesar 8,33% dibandingkan dengan conblock tanpa penambahan campuran (conblock normal). Sedangkan bila dibandingkan dengan benda uji conblock komposisi Limbah Karet  (LK)  5%  dan  Cacah  Plastik  (CP)  5%  menunjukan  kuat  tekan  maksimal  sebesar  86,442 kg/cm² atau 8,664 Mpa, menurun 20,89% jika dibandingkan dengan conblock tanpa penambahan campuran (conblock normal).

## 4.2. Tahap Kedua
Pada tahap kedua ini dilakukan pemaparan materi/sosialisasi, praktek pembuatan contoh benda uji dan diskusi. Tahap sosialisasi ini yaitu mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil pemerintah Kabupaten Muara Enim dan masyarakat untuk pemaparan materi tentang conblock dan  sisa  limbah  karet.  Pada  tahap  ini  para  peserta  antusias  karena  materi  yang  dipaparkan merupakan hal yang baru dan sangat berguna bagi masyarakat petani karet yang terganggu dengan sisa limbah produksi karet. Pertanyaan paling banyak adalah mengenai bagaimana perlakuan sisa limbah  karet  agar  bisa  menjadi  bahan  dasar  campuran  conlock,  apakah  manfaat  yang  paling signifikan apabila menggunakan conblock tersebut, serta apa perbedaan conblock berbahan dasar sisa limbah karet dengan conblock konvensional. Pada tahap ini merupakan tahap yang krusial karena bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa sisa limbah karet juga dapat digunakan sebagai bahan material ramah lingkungan.
Gambar 4.2  Pemaparan Materi
Tahap selanjutnya yaitu praktek pembuatan conblock yang dimulai dari penyiapan bahan- bahan yang diperlukan seperti semen, sisa limbah yang sudah berupa tatal karet, cacah plastik dari sisa kemasan air mineral dll. Di tahap ini juga tetap dipandu dalam pelaksanaannya agar tepat guna dan tepat sasaran .
Gambar 4.3  Penyiapan bahan dasar

## Gambar 4.2. Praktek pembuatan conblock
Dalam  tahap  ini  ditunjukkan  bagaimana  proses  pencampuran  antara  bahan-bahan  yang diperlukan  sesuai  dengan  takaran  yang  sudah  diuji  sebelumnya  sehingga  tercampur  menjadi bahan yang solid dan dicetak berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5cm x 10 cm x 20 cm. Semua peserta mengikuti dan praktek langsung bagaimana cara agar conblock yang di cetak harus memiliki  permukaan  yang  rata,  tidak  terdapat  retak-retak  dan  cacat.  Metode  yang  digunakan adalah  metode  perawatan  air  ( water  curing )  yang  bertujuan  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi evaporasi berlebihan pada saat conblock masih dalam keadaan plastis yang dapat menimbulkan retakan  pada  permukaan  conblock  serta  dapat  menjamin  tercapainya  kekuatan  tekan  yang diinginkan.
Pada  tahap  ketiga  yaitu  dilakukan  diskusi  tanya  jawab.  Dalam  tahap  ini  hampir  semua peserta kegiatan sangat tertarik dengan pengalaman pembuatan conblock yang dirasa tidak terlalu sulit dan sangat menyenangkan mengingat manfaat akan hasilnya. Para peserta sangat aktif untuk praktek  langsung  dan  mempelajari  bagaimana  agar  cetakan  menjadi  bentuk  conblock  yang diinginkan dan bisa memahami bahwa sisa limbah karet dapat difungsikan menjadi sesuatu yang bermanfaat apabila dikemas dalam bentuk yang lain serta bisa meningkatkan nilai ekonomi dari masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Komposisi  campuran  yang  tepat  untuk  benda  uji conblock adalah  pada  komposisi campuran  Limbah  Karet  (LK)  5%  dan  Cacah  Plastik  (CP)  1%    dengan  nilai  kuat  tekan maksimal  sebesar  108,400  kg/cm²  atau  10,840  Mpa,  lebih  tinggi  daripada  seluruh komposisi campuran benda uji conblock
2. Sisa limbah karet dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan conblock yang secara langsung  bisa  diterapkan  oleh  masyarakat  tanpa  memerlukan  biaya  yang  besar  karena memanfaatkan hasil sisa limbah
3. Hasil uji conblock merupakan material ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan sebagai penutup  permukaan  tanah,  memberikan  nilai  estetika,  membuat  lingkungan  lebih  bersih dari sisa limbah dan menyediakan penyerapan air yang baik.
4. Sosialisasi pembuatan conblock ini dapat mengubah pola pikir masyarakat petani karet dan memberi  pengetahuan  baru  tentang  pemanfaatan  sisa  limbah  karet  yang  bisa  dijadikan conblock sehingga dapat mengurangi buangan limbah yang tercemar.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2013). Statistik Karet Indonesia. Jakarta. Chae, Y. (2018). Environmental Pollution.
Dinas Perkebunan Prov. Sumsel. (2005). Statistik Perkebunan Provinsi Sumsel. Palembang.
Dinas Perkebunan Sumsel. (2004). Arah dan Kebiajakn Jangka Panjang Pembangunan Perkebunan di Sumsel tahun 2020. Palembang.
Pusat Litbang Permukiman. (2010). Pemanfaatan limbah batubara sebagai bahan bangunan.
Rosyid, M. J. (1996). Pengalaman Petani dalam Sistem Usahatani Karet Terpadu di Sumsel. Warta Pusat Penelitian Karet Bogor.
Syarifa, L. F. (2016). Dampak Rendahnya Harga Karet Terhadap Kondisi Sosial EKonomi Petani Karet di Sumsel. Jurnal Penelitian Karet , 119-126.